158 E. BOUTY. — SUR LA COEXISTENCE DU POUVOIR DIÉLECTRIQUE 
moins en partie, à des impuretés, c’est-à-dire à des molécules d’une 
autre nature, très conductrices, disséminées en petit nombre dans 
la masse totale. Avec les sels solides, rien de semblable à craindre : 
électrolytes parfaits quand ils sont fondus, ces corps conservent à 
l’état solide une. conductibilité qui, très grande encore au voisinage 
du point de fusion, diminue ensuite rapidement à mesure que la 
température s’abaisse ; s’ils renferment quelques traces d'impuretés, 
la conductibilité spécifique de celles-ci est du même ordre ; leur influence 
est donc négligeable. Il suffira d'éviter la formation d’une couche 
superficielle hygrométrique. 
J'ai fait usage d’un condensateur à disques de fer. Ce condensa- 
teur est immergé dans le sel en pleine fusion ; pendant le refroidis- 
sement, on promène entre les plateaux une lame de mica que l’on 
manœuvre à l’aide de pinces et de tiges de fer, de manière à chasser 
le plus complètement possible les bulles. Je retire le condensateur 
du sel fondu au moment où la solidification va commencer, et je le 
laisse refroidir hors du bain en le maintenant bien horizontal; le 
liquide retenu par capillarité forme entre les plateaux une couche 
adhérente et régulière. Il ne reste plus qu’à plonger l’appareil encore 
chaud dans un bain de paraffine fondue qui l’enveloppera d’une 
couche bien isolante et dénuée de pouvoir hygrométrique. 
J’ai surtout étudié le mélange à équivalents égaux d’azotates de 
potasse et de soude, qui, aisément fusible, se prête mieux aux 
manipulations et fournit, par refroidissement, une masse d’appa- 
rence porcelanique et ne présentant pas de fissures perceptibles à 
l'œil nu. Les mesures fournissent pour Kk et pour ? des valeurs 
parfaitement déterminées. J'ai trouvé en moyenne 
LR pce 
et cette valeur paraît aussi convenir à l’azotate de potasse et à 
l’azotate de soude purs. 
7. — Il était intéressant d'étudier l’effet de la température. Voici 
le résultat de quelques mesures dans le mélange à équivalents 
égaux d’azotates de potasse et de soude : 
TEMPÉRATURE k o EN OHMS 
150% 4,01 3,06.101 
520 4,72 4,05.102. 
580 4,71 2,61 .109 
Dans des limites de température où la conductibilité croît dans 
il 
le rapport de 1 à 438, la constante diélectrique paraît croître de mn 
au plus. 
